## PERTUMBUHAN MATERIAL INTERLAYER DI MINERAL LEMPUNG SMEKIT DI TANAH LEPTIC HAPLUDERT YANG BERKEMBANG DI ATAS Ca-BENTONIT DI NANGGULAN KULON PROGO
Growth of Interlayer Material in The Smectite Clay Mineral  in The Leptic Hapludert Developed on Ca-Bentonite at Nanggulan Kulon Progo
Mohammad Nurcholis 1 dan Aris Buntoro 2
1 Program Studi Agroteknologi, 2 Program Studi Teknik Perminyakan UPN “Veteran” Yogyakarta E-mail:  nurcholis@upnyk.ac.id

## ABSTRACT
The  objective  of  this  study  was  to  understand  the  mineralogical  characteristics  of  the  bentonite  and  its upper developed soil, at Nanggulan Kulonprogo.  Separation and collection of  clay fraction were done by fractionation on suspension at pH 10 after organic matter was oxidized using H 2 O 2 .  Characteristics of clay  mineral  was  analyzed  using  X-ray  diffraction  on  parallel  oriented  samples  after  Mg  saturation, glycerol  solvation,  or  K  saturation,  and  its  following  successive  heating  at  100 o C,  300 o C  dan  550 o C. Cation exchange capacity (CEC) and the exchangeable bases were analyzed using saturation of  NH 4 OAc 1N pH 7.  Results showed that clay materials of both samples were Ca-bentonite.  Comparing with clay from soil, bentonite had peak intensity of the semctite minerals and low value of CEC and exchangeable Ca.    Potassium  saturation  caused  uncompleetely  shringkage  of  the  studied  smetite  minerals,  and  it  was reflected  by  a  broader  peaks  at  13,11  Å.    The  presence  of   these  broader  peaks  was  interpreted  as  a growth of   interlayer materials that it  may alter to smectite-chlorite  intergrade minerals.
Keywords: interlayer materials,  smectite minerals,  Ca-bentonite, Leptic  Hapluderts

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik mineralogi bentonit dan tanah yang berkembang di atasnya, di Nanggulan Kulonprogo.  Pemisahan dan pengumpulan fraksi lempung dilakukan dengan fraksionasi  pada  suspensi  pH  10  setelah  bahan  organik  dihilangkan  dengan  H 2 O 2 .    Karakteristik mineral lempung dianalisis dengan difraksi sinar-X yang menggunakan sampel paralel setelah penjenuhan Mg,  solvasi  gliserol,  dan  penjenuhan  K  dengan  pemanasan  bertingkat  dari  100 o C,  300 o C  dan  550 o C. Kapasitas pertukaran kation (KPK) dan basa-basa tertukar ditetapkan dengan penjenuhan NH 4 OAc 1N pH 7. Hasil analisis menunjukkan bahwa bahan lempung dari kedua sampel adalah Ca-bentonit. Lempung  dari  bentonit  mempunyai  karakteristik,  yaitu  intensitas  mineral  smektit  lebih  rendah  dan nilai KPK serta kadar Ca yang juga rendah dibandingkan dengan yang dari tanah.  Penjenuhan kalium menyebabkan  pengerutan  yang  tidak  merata  di  semua  bagian  mineral  smektit,  yang  ditandai  dengan puncak  13,11  Å  dengan  bentuk  melebar.   Adanya  puncak  yang  melebar  ini  diinterpretasikan  sebagai pertumbuhan material di dalam ruang interlayer antar satuan kisi mineral smektit yang dapat mengubah mineral  ini  menjadi  mineral  intergrade  smektit-klorit.
Kata kunci: material interlayer, mineral smektit, Ca-bentonit, Leptic Hapludert

## PENDAHULUAN
Lempung merupakan unsur penting dalam kajian geomorfologi. Distribusi tipe lempung dipengaruhi oleh proses geomorfologi dan perkembangan  tanahnya  (Priyono,  2012). Bentonit  merupakan  material  lempung yang didominasi oleh mineral smektit dan dapat  terbentuk  dari  alterasi  material volkanik maupun sedimen, dan material ini sangat  bermanfaat  bagi  berbagi  bidang. Sukandarumidi (1999) mengatakan bahwa bemtonit  adalah jenis  lempung yang  80% lebih terdiri atas mineral smektit.  Honty et al.  (2004)  melaporkan  bentonit  sebagai material yang berbentuk butiran berukuran halus  sampai  kasar  dan  merupakan  hasil perubahan  dari  tuf   rhyolite–andesite.    Ada dua macam bentonit yang dikenal, yaitu Na- bentonit dan Ca- atau Mg- bentonit.  Dalam bidang  pemboran,  ada  dua  jenis  mineral lempung  yang  terpenting  dalam  lumpur pemboran, yaitu montmorillonite yang secara umum  disebut  bentonite  atau  gel,  dan attapulgite  (salt  gel).    Bentonit  yang  ada  di pasaran  mempunyai  kandungan  sodium montmorillonite  sekitar  60  -70%.    Natrium montmorillonite  adalah  merupakan  material yang berbentuk plat-plat seperti lembaran- lembaran buku (Buntoro, 2003).  Plat-plat tersebut sangat tipis dengan ukuran partikel kurang dari 0.1 m.  Bentonit menyerap air tawar  pada  permukaan  partikel-partikel- nya, sehingga dapat menaikkan volumenya sampai  10  kali  atau  lebih,  yang  disebut “swelling” sebagai hasil dari proses “hidration”. Besarnya swelling yang terjadi dapat dilihat dengan  meningkatnya  kekentalan  atau viskositas lumpur, yang tergantung dari luas permukaan  dan  total  jumlah  air  yang diserap oleh mineral lempung.
Mineral smektit termasuk mineral lempung tipe 2:1, terdiri atas dua lapisan oktahedral yang  mengapit  satu  lapisan  tetrahedral. Adanya substitusi isomorfik yang terjadi di dalam  struktur  lembaran,  kedua  lapisan oktahedral  dan  tetrahedral,  menyebabkan
ruang  antar  lapisan  unit  mineral  dapat ditempati oleh unsur, seperti kation Al, Si, dll.  (Nurcholis  et  al.,  1998).  Perbedaan dengan  vermikulit  adalah  mineral  smektit dapat mengembang dan mengerut.  Kedua jenis  mineral  mempunyai  kesamaan  yaitu mempunyai  ruang  interlayer  dari  mineral. Mineral  smektit  kebanyakan  merupakan mineral sekunder sebagai hasil rekristalisasi silika  dan  alumina  yang  terlepaskan  dari mineral  yang  terlapuk,  seperti  yang dilaporkan  oleh  Burras  et  al.  (1996),  yang meneliti  terbentuknya  mineral  smektit dalam tanah yang berasal dari loess.  Akan tetapi  ada  juga  yang  berasal  dari  mineral primer,  seperti  yang  ditemukan  dalam  te- phra (Dahlgreen et al., 1997). Perilaku min- eral smektit dapat dengan mudah dikenali dengan analisis X-ray diffraction (XRD) dan differential  thermal  analysis  (DTA).
Mineral smektit mempunyai perilaku yang khas  atas  penjenuhan  dengan  Mg  atau  K dan  solvasi  gliserol  atau  glikol  pada lempung  jenuh  Mg,  atau  pemanasan lempung  jenuh  K.    Perilaku  mineral  ini dapat  dilihat  dengan  perubahan  puncak dari  d-spacing  atas  perlakuan  difraksi  sinar X.  Penjenuhan mineral smektit dengan Mg menghasilkan puncak 1,45-1,55 nm.  Akan tetapi  Nurcholis  (1998)  menemukan puncak  smektit  jenuh  Mg  yang  mencapai 1,60  nm.  Solvasi  dengan  gliserol  pada smektit jenuh  Mg dapat  mengembangkan menjadi  1,80  nm.  Dalam  penelitian  yang sama  Nurcholis  (1998)  melaporkan pengembangan  smektit  dapat  mencapai 2,10 nm.  Mineral smektit yang dijenuhi K dalam  kondisi  kering  angin  menger ut menjadi  1,25  nm.    Pemanasan  bertingkat atas smektit jenuh K dengan suhu 100 o C, 300 o C dan 550 o C menyebabkan pengerutan mineral  smektit  secara  berangsur  yang kemudian  menjadi  0,95-0,10  nm.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  karakteristik  mineral  smektit
dari bentonit. Di samping itu untuk menge- tahui  tingkat  perkembangan  dan  alterasi mineral smektit di tanah yang berkembang di atasnya setelah mengalami pelapukan dan pedogenesis. Hasil penelitian ini dapat diguna- kan  sebagai  dasar  dalam  pemanfaatan bentonit di lokasi yang diteliti, serta mem- berikan informasi karakteristik dasar tanah yang berkembang di atasnya.

## METODOE PENELITIAN
Contoh tanah jenis Leptic Hapludert yang berkembang  di  atas bentonit  diambil  dari Desa Tanjungharjo yang termasuk Wilayah Kecamatan Nanggulan Kulonprogo (Gambar 1).  Contoh  tanah  dan  bentonit  disiapkan dengan cara digerus dan diayak lolos mata saring  2  mm.  Pemisahan  fraksi  lempung dilakukan  dengan  metode  hukum  Stokes setelah bahan organik dihilangkan dengan penambahan  H 2 O 2 30%  dalam  waterbath (Gambar 1).
Pengambilan  dan  pengumpulan  fraksi lempung  dilakukan  dengan  cara  pen- dispersian  setelah  pH  suspensi  dinaikkan menjadi  10  dengan  penambahan  NaOH pekat  (Nurcholis,  1998).  Hasil  pemipetan lempung dimasukkan di dalam wadah, dan fraksi  lempung  dipisahkan  dari  suspensi dengan  penambahan  garam  NaCl. Pemipetan  diulang-ulang  sampai  fraksi lempung dalam suspensi habis.
Suspensi  lempung  ini  dimasukkan  dalam tabung  sedimentasi  1000  ml,  dan  volume suspensi ditambah sampai volume tabung. Kadar lempung dalam suspensi ini ditetap- kan  dengan  cara  gravimetri,  yaitu  dengan mengambil  sampel  10  ml,  dimasukkan dalam botol timbang yang telah ditimbang lebih dahulu. Suspensi dikeringkan di dalam pemanas  dengan  suhu  105 o C,  kemudian ditimbang.  Selanjutnya suspensi dijadikan konsentrasi  50  mg/10  ml  dengan
menambah  air.  Suspensi  ini  digunakan untuk  perlakuan  dan  analisis  selanjutnya.
Kation-kation  tertukar  yang  meliputi  Ca, Mg,  K,  Na  dalam  sampel  tanah  dan bentonit  ditetapkan  dengan  mengekstrak menggunakan amonium asetat 1 N pH 7. Adapun unsur-unsurnya ditetapkan dengan atomic  absor ption  spectrophotometer  (AAS). Kadar  karbonat  setara  ditetapkan  dengan kalsimeter.  Ekstraksi  dengan  Dithionite  Ci- trate  Bicarbonate  (DCB)  pada  sampel lempung  dilakukan  untuk  menghilangkan bahan  pengotor  yang  berupa  oksida  besi dan aluminum (Mehra dan Jackson, 1960). Hal  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk lebih  mempertajam  hasil  puncak  dari difraksi  sinar-X.
Analisis mineral lempung dilakukan dengan membuat  preparat  dalam  bentuk  powder dan    parallel  oriented  clay.  Difraksi  sinar-X yang  dilakukan  dengan  menggunakan sampel powder untuk mengenali mineral di luar  kelompok  filosilikat,  dan  parallel  ori- ented  sample  untuk  menganalisis  mineral yang  termasuk dalam  keompok  filosilikat. Untuk  parallel  oriented  sample  dengan penjenuhan Mg (lemp-Mg), solvasi gliserol pada  lemp-Mg,  penjenuhan  lempung dengan K (lemp-K), pemanasan bertingkat pada  lemp-K  dengan  100 o C,  300 o C  dan 550 o C.  Aplikasi sinar-X dilakukan dengan sudut 2 θ dari 4 o sampai dengan 30 o .

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## Karakteristik tanah dan bentonit
Hasil analisis tekstur menunjukkan bahwa tanah  yang  berkembang  di  atas  bentonit dengan  kandungan  lempung  tinggi  yaitu 53%,  dengan  kadar  debu  35  %  dan  pasir 12%.  Berdasarkan  data  ini  dapat  dilihat bahwa tanah  yang dikaji mempunyai klas tekstur lempung.
Sumber:  hasil  analisis
Gambar 1. Lokasi Penelitian
Kation-kation basa tertukar dalam bentonit yang  meliputi  Ca,  Mg,  K,  dan  Na menunjukkan  bahwa  bentonit  ini  oleh didominasi oleh Ca tertukar (Tabel 1). Hal ini mencerminkan bahwa kation dominan yang  berada  dalam  kompleks  pertukaran adalah  Ca,  sehing ga  dapat  dikatakan sebagai Ca-bentonit.  Lempung dari tanah menunjukkan  bahwa  kation-kation tersebut  pada  umumnya  lebih  ting gi daripada  yang  terdapat  dalam  bentonit, kecuali Na.   Hasil ini selaras dengan adanya proses  pelapukan  dan  pedogenesis  yang menyebabkan terjadinya pengayaan unsur- unsur terutama  kation basa.
Kapasitas pertukaran kation (KPK) tanah yang  berkembang  di  atas  bentonit  lebih tinggi daripada bentonit (Tabel 1).  Hal ini menunjukkan bahwa mineral smektit yang ada  di  dalam  tanah  mer upakan  per- kembangan yang lanjut dari mineral smektit dalam  bentonit  yang  merupakan  bahan yang  mendasari  dan  sebagai  bahan  induk tanah.  Kadar kapur pada tanah juga lebih besar daripada yang di bentonit.  Ini sejalan dengan kation-kation tertukar, yaitu tanah mempunyai  kandungan  Ca  tertukar  lebih besar dibandingkan dengan bentonit.

## Difraksi Sinar-X Pada Sampel Powder
Hasil analisis difraksi sinar-X pada sampel powder menunjukkan bahwa bentonit dan tanah  didominasi  oleh  mineral  lempung smektit (16,1Å)  (Gambar 2).  Di samping itu  terdapat  juga  mineral-mineral  lain seperti  haloisit  7  Å  (7,4Å)  (001),  poligorskit (6,4Å)  (001),  haloisit  7  Å  (4,42Å)  (002), poligorskit (4,25Å) (002), kristobalit (4,05Å), haloisit  7  Å  (3,56Å)  (003),  kuarsa  (3,34Å), dan  felspar  (3,20Å)  yang  terdapat  pada bentonit.  Adapun  lempung  dari  tanah terdapat  mineral  lempung  seperti  smektit (15,6Å)  (001),  smektit  (8,86Å)  (002), muskovit  (5,2Å),  smektit  (4,42Å)  (003), poligorskit  (4,25Å),  diaspor  (3,95Å), kuarsa  (3,34Å)  (001),  kuarsa  (4,21Å), (002),  felspar  (3,44Å),  kristobalit  (4,05Å), dan  felspar  (3,18Å).
Difraksi  Sinar-X  Pada  Sampel  Paralel Oriented

## Sampel  tanah
Gambar  3.  menunjukkan  pola  difraksi sinar-X  dari  sampel  lempung  yang dipisahkan dari tanah. Penjenuhan lempung dengan Mg memberikan  puncak 15,96 Å.
No Analisis
Satuan Sampel Tanah Bentonit 1 KPK me% 47,54 23,03 2 Kation Tertukar: - Ca 2 + me% 49,04 27,77 - Mg 2+ me% 1,40 1,37 - K + me% 0,35 0,28 - Na + me% 0,21 0,24 3 CaCO 3 % 3,22 1,31
Sumber:  hasil  analisis
Tabel 1. Sifat Kimia Terpilih
Sumber:  hasil  analisis
Gambar 2. Pola Difraksi Sinar-X pada Sampel Powder Lempung dari Bentonit dan Tanah
Solvasi  gliserol  pada  lempung  jenuh  Mg menyebabkan pergeseran puncak 15,96 Å menjadi  18,5  Å.    Muncul  puncak  9,00  Å yang  menyebabkan  puncak  sebelumnya menjadi melebar.
Penjenuhan lempung dengan K menyebab- kan  puncak  15,96  Å  bergeser  menjadi puncak yang lebar 14-15 Å,  Kenampakan ini  memberikan  gambaran  bahwa  dalam interlayer space terdapat material yang meng- isi dan berkembang menjadi polimer.  Pada umumnya  mineral  smektit  memberikan puncak12,5  Å  pada  penjenuhan  K (Nurcholis  et  al.  1998).  Pemanasan lempung  jenuh  K  sampai  100°C menyebabkan  pergeseran puncak 14-15 Å menjadi  12,1  Å  dan  terjadi  bentukan cekungan antara 12,1 Å dengan 7,15 Å. Di samping itu ter-jadi peningkatan intensitas
puncak 7,15 Å seperti pada penjenuhan Mg dan  penjenuhan  K  tanpa  pemanasan. Kenampakan  seperti  ini  secara  umum ditafsirkan sebagai bentuk mixed layer antara smektit  dengan  kaolinit.  Akan  tetapi  hal ini untuk  lempung yang dijenuhi  K tanpa pemanasan,  seperti  yang  dilaporkan  oleh Nurcholis  dan  Tokashiki  (1998).  Secara prediksi  awal  maka  mineral  lempung  ini merupakan peralihan dari mineral smektit ke kaolin. Pemanasan 300°C atas preparat yang telah dijenuhi K dan dipanasi 100°C menyebabkan  lebih  jelasnya  puncak  11,2 Å  yang  melebar  dan  puncak  9,0  Å  serta 7,18  Å.    Untuk  tahapan  analisis  difraksi sinar-X  dengan  pemanasan  550°C  atas preparat lempung setelah dipanasi sampai 300°C  memperlihatkan  terjadi  pergeseran puncak sampai 10 Å dan hilangnya puncak 7,18  Å.

## Sampel bentonit
Gambar  4.  menunjukkan  pola  difraksi sinar-X pada sampel lempung berasal dari bentonit. Lempung jenuh Mg memberikan puncak 16,1 Å. Solvasi gliserol menyebab- kan  pembengkakan  dari  mineral  sehingga basal  spacing  menjadi  18,5  Å.  Untuk  ciri
dari  mineral  smektit  secara  umum  dapat munculnya puncak 9,2 Å, atas penjenuhan Mg dan solvasi gliserol.
Penjenuhan K pada preparat yang berbeda untuk  sampel  yang  sama  menunjukkan bahwa  terjadi  pengerutan  mineral,  dan puncak pada hasil difraksi sinar-X menjadi
Sumber:  hasil  analisis
Gambar 3. Pola Difraksi Sinar-X pada Lempung dari Tanah
13,11  Å,  dengan  bentuk  puncak  yang melebar (broadening).  Berdasarkan hasil ini dapat  dikatakan  bahwa  mineral  smektit yang  ada  dalam  bentonit  ini  juga  seperti yang  berasal  dari  tanah,  yaitu  mempunyai material yang berada dalam ruang interlayer dari  mineral  smektit.    Dalam  istilah  min- eral  lempung  disebut  sebagai  bentuk peralihan antara smektit dan klorit.  Dengan adanya  material  di  dalam  ruang  interlayer ini  dapat  menurunkan  aktivitas  lempung. Karena ruang yang mestinya sebagai tempat pertukaran kation menjadi berkurang.
Pemanasan  atas  lempung  jenuh  K  pada suhu  100°C  menunjukkan  adanya  per- geseran  puncak-puncak  kecil  sehingga menjadi lebih melebar. Hal ini menandakan bahwa material yang ada dalam ruang antar lapisan  mempunyai  kristalinitas  yang cukup  kuat.  Pemanasan  300°C  pada
lempung  jenuh  K  yang  sebelumnya  telah dipanasi  100°C  menyebabkan  lebih melebar nya  puncak,  sehing ga  tidak memberikan  kesan  mineral  dengan kristalinitas yang baik.  Hal ini ditunjukkan oleh  adanya  puncak-puncak  yang  banyak akan tetapi tidak memberikan satu puncak yang  jelas.  Kenampakan  ini  lebih menyerupai  pola  difraksi  sinar-X  untuk bahan  amorf.  Untuk  perlakuan  yang terakhir  yaitu  pemanasan  sampai  550°C menyebabkan terbentuknya puncak 10 Å. Dengan bergesernya puncak menjadi 10 Å ini  maka  dapat  dikatakan  bahwa  mineral utama dari bentonit adalah smektit.

## Ekstraksi Ditionit
Gambar  5.  menunjukkan  hasil  ekstraksi mineral  dengan  ditionit  sitrat  bikarbonat. Kedua  sampel  menunjukkan  Fe  dan  Mn yang  terekstrak  oleh ditionit  cukup  besar.
Sumber:  hasil  analisis
Gambar 4. Pola Difraksi Sinar-X pada Lempung dari Bentonit
Perbedaan  yang  mencolok  adalah  bahwa Fe yang terekstrak dari sampel tanah 50% lebih  besar  daripada  yang  terekstrak  dari bentonit.  Tingginya Fe yang terekstrak oleh ditionit  pada  tanah  disebabkan  oleh perkembangan  Fe  oksida  hasil  pelapukan mineral primer serta perkembangan tanah. Material bentonit belum mengalami proses pelepasan  Fe  dan  kristalisasi  Fe  oksida. Adapun  Al  yang  terekstrak  dari  kedua lempung sangat rendah.
Mehra  dan  Jackson  (1960)  mengatakan bahwa  ditionit  sitrat  bikarbonat  mampu mengekstrak oksida-oksida Fe, Al, Mn baik yang  berbentuk  amorf  maupun  kristalin. Berdasarkan hasil ekstraksi dengan ditionit ini dapat dikatakan bahwa terdapat oksida- oksida bebas Fe, Al dan Mn yang berbentuk kristalin.  Oksida-oksida  ini  dapat  me- nyelimuti  mineral  smektit  dan  dapat merupakan pengotor.
Perlakuan  ditionit  pada  lempung  pada umumnya  memberikan  hasil  yang  lebih
tajam atas defreksi sinar-X.  Hal ini karena ekstraksi  ditionit  sitrat  bikarbonat  dapat membersihkan oksida-oksida Fe, Al dan Mn yang melapisi struktur kristal mineral smektit. Kenyataan ini tidak terlihat hasilnya dalam penelitian ini.  Gambar 6 dan 7 adalah pola difraksi sinar-X pada kedua jenis lempung (tanah  dan  bentonit)  pasca  perlakuan ditionit.    Jika  dibandingkan  dengan  tanpa perlakuan  ditionit,  terjadi  penurunan intensitas puncak-puncak dari semua min- eral yang terdeteksi (Gambar 4-5 dan 6-7). Penurunan  puncak  yang  menonjol  terjadi pada sampel yang berasal dari bentonit.
Perlakuan  ditionit  dalam  hal  ini  mampu mengekstrak  oksida-oksida  bebas  Fe,  Al dan Mn.  Akan tetapi terjadi dampak berupa penurunan  kristalinitas  mineral  smektit. Kalau demikian yang terjadi, dapat dikata- kan  kualitas  bentonit  yang  dikaji  juga rendah. Kristal yang rusak akan menyebab- kan  kemungkinan  penurunan  kapasitas pertukaran  kation  (Nurcholis,  2005).
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Fe Al Mn % Tanah Bentonit Sumber:  hasil  analisis
Gambar 5. Unsur Fe, Al, dan Mn Ekstrak Ditionit
Sumber:  hasil  analisis
Gambar 6. Pola Difraksi Sinar-X Pada Lempung dari Tanah Setelah Ekstraksi Ditionit
Sumber:  hasil  analisis
Gambar 7. Pola Difraksi Sinar-X pada Lempung dari Bentonit Setelah Ekstraksi Ditionit

## Pertumbuhan  Interlayer  Material
Penjenuhan  K  pada  fraksi  lempung  me- nyebabkan  terbentuknya  pola  mendatar yang merupakan kumpulan puncak-puncak kecil (Gambar 3 dan 4).  Hal ini dapat dikata- kan bahwa penjenuhan kalium menyebab- kan  pengerutan  yang  tidak  merata  pada semua bagian mineral smektit.  Ada bagian yang dapat terjenuhi K dan ada yang tidak. Yang  dapat  terjenuhi  K  dapat  mengerut sampai 12,5 Å, akan tetapi yang tidak dapat lebih  dari  basal  spasing  tersebut.  Bagian yang  tidak  dapat  trejenuhi  oleh  K  sudah ditempati  oleh  material  yang  telah berkembang membentuk kristal.
Pola  difraksi  sinar-X  atas  lempung-  K + dengan pemanasan 100°C masih menunjuk- kan bahwa puncak di atas 12,5 Å, yang ber- arti disini terdapat material lain yang mengisi interlayer pada mineral smektit.  Bentukan pola  difraksi  yang  sangat  mendatar merupakan rangkaian puncak-puncak yang sudah mulai bergeser mengecil.  Kemudian dengan  pemanasan  bertingkat  300°C  dan yang terakhir adalah 550°C puncak-puncak berangsur menurun menjadi sekitar 9 Å.
Berdasarkan  hasil  dari  difraksi  sinar-X, dapat dikatakan bahwa mineral yang dikaji merupakan peralihan dari smektit menjadi klorit  (Violante  et  al.,  1998).  Mineral klorit yang merupakan pertumbuhan dari smektit dapat memberikan puncak sekitar 15 Å pada sampel dengan penjenuhan Mg. Solvasi  gliserol juga  dapat  mengembang- kan mineral klorit.  Akan tetapi penjenuh- an K dan diikuti pemanasan sampai 550 o C
tidak menurunkan puncak 15 Å.  Lanjutan analisis diperlukan untuk mengetahui jenis dan  kristalinitas  material  interlayer  ini, seperti yang dilaporkan Nurcholis (2003). Informasi  jenis  dan  kristalinitas  material interlayer  sangat  diperlukan  ter utama dalam  proses  aktivasi  bentonit  dalam peningkatan  kualitas  material  bentonit.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Bahan  lempung  dari  bentonit  dan  tanah yang  berkembang  di  atasnya  adalah  Ca- bentonit.  Lempung  dari  bentonit  mem- punyai  karakteristik,  yaitu  intensitas  min- eral  smektit  lebih  rendah  dan  nilai  KPK serta  kadar  Ca  yang  juga  rendah dibandingkan  dengan  yang  dari  tanah. Penjenuhan  kalium  menyebabkan pengerutan  yang  tidak  merata  di  semua bagian  mineral  smektit,  yang  ditandai dengan  puncak  13,11  Å  dengan  bentuk melebar.  Adanya puncak yang melebar ini diinterpretasikan  sebagai  pertumbuhan material  interlayer  antar  satuan  kisi  min- eral smektit.  Penelitian lanjutan diperlukan untuk  mengklarifikasi  material  ini.

## UCAPAN  TERIMAKASIH
Penelitian  ini  dibiayai  dengan  dana  hibah Penelitian  Fundamental  Dirjen  Dikti Depdiknas tahun 2007. Penulis mengucap- kan terimakasih kepada I Nengah Suryana yang telah membantu dalam persiapan dan analisis.

## DAFTAR PUSTAKA
Buntoro, A.  2003.  Improved Pacitan Bentonite as  Drilling Mud Material.  dalam Sutarto (ed).  Inter- national conference on Mineral and  Energy Resources Management. Yogyakarta. Hal:  108-118.
Burras,  L.,  N.E.  Smeck,  J.M.  Bigham.  1996.  Origin  and  Properties  of  Smectite  in  Loess-derived Soils in Western Ohio. Soil Sci. Soc. Am. J.  60: 1961-1968.
Dahlgreen,  R.A.,  J.P.  Dragon,  dan  F.C.  Ugolini.  1997.  Weathering  of  Mt.  St.  Helens  Tephra under a Cryic-Udic Climatic Regime. Soil Sci. Soc. Am. J. 61: 1519-1525.
Hontly, M.,  P. Uhlik,  V. Sucha,  M. Caplovi.  2004. Smectite-to  Illite Alteration  in Sal-  Bearing Bentonite  (The  East  Slovak  Basin).  Clays  and  clay  Minerals.  52:533-551.
Mehra, O.P.  dan M.L. Jackson  1960. Iron Oxide  Removal from  Soils and  Clays by  a Dithionite Sitrat  System  Buffered  with  Sodium  Bicarbonarte.  Clays  and  Clay  Minerals.  7:  317-327.
Nurcholis, M. 1998. “Unique” Mixed layer and Mn-Oxide Minerals and Exhangeable Al of Acidic Soils  in  Java  Island.  PhD.  Dissertation.  Kagoshioma  University.  Japan.  Unpublished.
Nurcholis,  M. 2003.  Identification  of  Interleyered  Material  of  the  Hydroxy  Interleyered  Vermiculite. dalam  Sutarto  (ed).  International  conference  on  Mineral  and  Energy  Resources  Management. Yogyakarta.  Hal:  127-133.
Nurcholis, M.  2005. Some  properties and  Problems  of  Smectite Minerals  in  Java  Soils. Jurnal  Ilmu Tanah  dan  Lingkungan.  5:63-67.
Nurcholis, M and Y. Tokashiki. 1998. Characterization of kaolin/smectite mixed layer mineral in Paleudult  of  Java  Island.  Clay  Science.  10:  291-302.
Nurcholis,  M.,  Y.  Tokashiki,  K.  Oya,  M.  Shimo,  N.  Miyauchi.  1998.    Relationship  Between Clay Mineralogy and Exchangeagable Al in Red and Yellow Soils from the Islands of Okinawa and  Java.    Aust.  J.  Soil.  Res.  36:411-421.
Priyono, K. D. (2012) Kajian Mineral Lempung Pada Kejadian Bencana Longsorlahan  di Pegunungan Kulonprogo  Daerah Istimewa Yogyakarta. Forum Geografi. Vol. 26, No. 1, Juli  2012: 53  - 64.
Sukandarumidi.  1999.  Bahan  Galian  Industri.  Gadjah  mada  University  Press.
Violante,  A.,  G.S.R.  Khrisnamurti,  P.M.  Huang.  1998.  Formation  and  Stability  of  hydroxy Aluminum-Iron-Montmorillonite  complexes:  Influence  of  Formation.  Soil  Sci.  Soc.  Am.  J.  62: 1448-1454.